493 



tricität. Das durch längeres Erhitzen von amorphen Selen bei 100'' 

 bis 1500, unter Entwicklung von latenter Wärme, und dann durch 

 Abkühlung entstandene s. g. krystallinische Selen leitet die Elek- 

 tricität i. A. wie Tellur, Kohle und die Electrolyteu: leitet also um 

 so besser, je höher seine Temperatur ist-, dagegen verliert es um so 

 mehr von der, einer bestimmten Temperatur entsprechenden Lei- 

 tungsfähigkeit, je länger es diese Temperatur beibehält; daher ver- 

 liert es auch, in Paraffin von bleibender Temperatur von 280^ ge- 

 taucht, in der Gegend seines Schmelzpunktes (2170) die bis dahin 

 durch die Erwärmung gewonnene Leitungsfähigkeit, weil es bei 

 jenem Punkte viel Schmelzwärme absorbirt und somit längere Zeit 

 constante Temperatur behält ; einmal geschmolzen dagegen leitet 

 es dann wieder um so besser, je höher seine Temperatur ist; ein 

 durch krystall. Selen hindurchgeleiteter Strom vermehrt die Lei- 

 tungsfähigkeit desselben um so mehr, je länger er wirkt, und zwar 

 ist das nicht Folge der durch den Strom entwickelten Wärme, son - 

 dern unmittelbarer Einfluss des Stromes selbst. Die durch längeres 

 Erhitzen von amorphem (nicht krystallinischen) Selen bei 200o — 

 2100 und Abkühlung gewonnene Modification leitet die Elektricität 

 wie die Metalle, daher es auch ,, metallisches Selen" zu nennen ist: 

 seine Leitungsfähigkeit, bei gewöhnlicher Temperatur Iß mal stärker 

 als die des krystal., nimmt mit der Zeit bis zu einer bestimmten 

 Grenze durch Erwärmung fortwährend ziemlich bedeutend ab , das 

 so erwärmte dagegen gewinnt durch Abkühlung seine Leitungsfähig- 

 keit nahezu wieder-, die Hindurchleitung eines Stromes durch metal- 

 lisches Selen vermindert die Leitungsfiihigkeit desselben ebenfalls, 

 selbst bei völlig gleichbleibender Temperatur, also durch unmittel- 

 bar galvanische Einwirkung; der Einfluss der Umkehrung des hin- 

 durchgeleiteten Stroms, und ebenso eines schroffen Temperatur- 

 wechsels hat eigenthümliche Erscheinungen im Gefolge, die zu wenig 

 Allgeraeines bieten, als dass sie im Auszuge angegeben werden 

 könnten. Erwähnenswerth ist, dass die Leitungsfähigkeit des metall. 

 Selens mit der electromotor. Kraft der zur Messung benutzten Bat- 

 terie, und vielleicht mit der Grösse der positiven Anode zunimmt, 

 während das vom krystall. nicht beobachtet wurde. Zwischen der 

 krystall. und metall. Selen, die nach Obigen elektrisch einander ge- 

 rade entgegengesetzt sind, kann man sich Zwischenstufen dadurch 

 verschaffen, dass man Selen nur kurze Zeit bei 200" erhitzt, es wird 

 dann bei der Abkühlung erst weniger leitungsfähig wie daskrystal- 

 lische, dann aber von einem Wendepunkte ab nimmt seine Leitungs- 

 fähigkeit wieder zu, wie das metallische-, das Auftreten des Wende- 

 punktes erfolgt um so früher, je länger die Erhitzung dauerte: bei 

 metallischem Selen also wird er als am Ende der Erhitzung bei 

 krystallinischen dagegen als in der Unendlichkeit befindlich anzu- 

 nehmen sein. Zur Erklärung dieser Thatsachen kann man annehmen» 

 dass die metallische Modification des Selens durch Freiwerden von 

 latenter Wärme aus der amorphen entstanden ist, dass also ,,da3 



